149 



„Obwohl hier gegen die frühere Analyse , ausser dem 

 Eisen-Oxydul, die übrigen Basen in geringerem Verhältnisse 

 auftreten, was dem noch nicht vollendeten Einflüsse der che- 

 mischen Thätigkeit während des Prozesses zuzuschreiben, so 

 ist dennoch die Silicirungs-Stufe dieselbe, da der Sauerstoff 

 der Kieselerde = 9,6(50, jener der übrigen Basen === J 9,380, 

 was wieder das Verhältniss von 1 : 2 ergibt." 



„In dem unteren festen Schlacken-Boden zeigt sich häufig 

 eine wenn auch geringe Tendenz zur krystallinischen Struktur, 

 insofern die beim Zerschlagen erscheinenden , bisher unter 

 keine konstante Winkel zu bringenden Flächen nicht eine an- 

 dere Bedeutung haben. Die chemische Analyse aber ergibt, 

 dass die Krystalle manchmal an der Oberfläche des Bodens, 

 in Blasenräumen entstehend, ein von demselben verschiedenes 

 Gebilde sind." 



„Das spezifische Gewicht der Krystalle hat sich auf 

 3.6 — 3,8 herausgestellt, jenes der festen Schlacken-Masse 

 auf 3.8 — 4,0, wovon letztes richtiger seyn dürfte, da die äus- 

 serst poröse Beschaffenheit des Schlacken-Bodens leicht eine 

 zu geringe Gewichts-Bestimmung herbeiführt." 



„In den Blasenräumen der während des Puddelus selbst 

 aus dem Ofen laufenden Schlacken, haben sich bisher nur 

 schwache Spuren zu Krystall-Anlagen gefunden, was wegen 

 des schnellen Erstarrens nicht anders zu erwarten ist." 



So weit Feistmantel's Mittheilungen. Ich wende mich 

 zu Stahl -Frischfeuer -Schlacken und zu Stahl -Puddelofen- 

 Schlacken, die mir vom königl. Prenssischen Hüttenwerke zu 

 Lohe bei Siegen mitgetheilt wurden und zu beachtungswerthen 

 Betrachtungen erwünschten Anlass gaben. 



Die Stahlfrischfeuer -Schlacken fielen, als man zwei 

 Theile Rohstahl-Eisen (Spiegeieisen) vom Stahlberge bei Mu- 

 sen und einen Theil sogenanntes »Anschmelz-Eisen« verarbei- 

 tete; letztes ist ein aus Eisenspath erblasenes, weniger Man- 

 gan-haltiges Roheisen. Beide Eisen-Sorten wurden mit 10 

 Prozent Kalkstein , bei 130° R. erwärmter Luft, im Hohofen 

 bei gaarem Gange erblasen. Als Brenn-Material dienten zur 

 Hälfte Holzkohlen, zur Hälfte Coaks. Die Frischfeuer selbst 

 betrieb man nur bei Holzkohlen und ohne Zuschläge. Die 



